su LE PKOPRIETÀ ELETTRICHE E TERMICHE DELLO JODIO 499 



L'andamento di a con la temperatura può essere suffi- 

 cientemente bene rappresentato con una forinola esponenziale 

 a^= aQe~"'^ del tipo dunque di quelle che vennero trovate conve- 

 nienti per alcuni conduttori cosidetti variabili. Ponendo a = 0, 126 

 si ottengono le seguenti serie di valori calcolati ai quali poniamo 

 di fianco per confronto i corrispondenti valori osservati : 



Dall'esame dei risultati ottenuti si può dedurre che, poiché 

 la resistività dello Jodio solido è indipendente dalla f. e. m. 

 applicata, poiché non si riscontrano agli elettrodi alterazioni di 

 sorta qualunque sia la durata e l'intensità della corrente attra- 

 versando lo Jodio, e poiché d'altra parte la resistività stessa 

 diminuisce con il crescere della temperatura, lo Jodio puro allo 

 stato solido deve essere considerato, secondo la definizione di 

 Koenigsberger (^), come un conduttore " variabile „. I valori da 

 noi ottenuti per la resistività sono alquanto superiori a quelli 

 trovati dagli altri sperimentatori ; secondo noi questa differenza 

 dipende dalla maggiore purezza dello Jodio (tetrasublimato) da 

 noi adoperato; tanto vero che la resistività di un campione di 

 Jodio semplicemente bisublimato venne da noi trovata essere 

 di 8,5.10'' alla temperatura di 40°, valore non molto lontano da 

 quello trovato da von Hasslinger alla stessa temperatura. 



(^) Graetz L., Handbuch der Elektrizitat und des Magnetismns. Voi. Ili, 

 pag. 661, 1920. 



